1916 Sitzung vom 28. März. A. Rosiwal. 141 



Schleifarbeit S = 237 / = 2)57 . 025 (Näherungswert) 

 = 59 '2 mkg 

 H:b9-2 = 1000:31-4 

 Harte 1F 1885 Meterkilogramm. 



6. Beispiel für ein Weicligestein. 



Litho thamnienkalk, Leithakalk, Kaisersteiubruch, Wiener 

 Stufenstein. 



Aus den alten, im Jahre 1890 von mir gegebenen Daten folgt 

 folgende Neuberechnung der Härte in absolutem Maße. 



Volumsverlust durch 100 mg Korund beim 8-Minuten- Abschliff 

 313 wm 3i ). 



Aus diesem Abschliffe findet man durch Interpolation aus obiger 

 Tabelle II für/ den Wert 0-311. 



Sonach Schleifarbeit 8 = 237 / = = 237 . 0311 



= 73-7 mkg 

 H-.13-1 =■ 1000:313 

 Härte H = 235 Meterkilogramm. 



In dieser Art lassen sich alle in der erwähnten früheren Arbeit 

 angegebenen Gesteinshärten, welche damals durch die Relativzahlen 

 zur Korundhärte = 1000 ausgedrückt wurden, mittels ihrer seinerzeit 

 gemessenen Abschliffvolumina in das neue absolute Maß durch ein- 

 fache Rechnung übertragen. 



Für alle im vorstehenden angegebenen und durch ganz gleich- 

 artige Beanspruchung untersuchten Flächen der Minerale der Mohs- 

 schen Härteskala sind die Resultate in der nun folgenden Tabelle 

 zusammengestellt. Sie enthält die Härtezahlen in dem neuen absoluten 

 Maße. Außerdem wurden aber auch direkt aus dem Verhältnisse der 

 Abschliffzahlen die Relativhärten für die neu gefundene Korund- 

 zahl (1-16 mm z ) berechnet und wieder mit der dieser Zahl ent- 

 sprechenden durchschnittlichen Korundhärte = 1000 verglichen. Um 

 die neuen Ergebnisse mit den früheren Bestimmungen vergleichen 

 zu können, sind die ersteren auch noch nebenher mit der alten Ko- 

 rundzahl (1-55 mm d ) berechnet worden. (Vgl. die verletzte Kolumne 

 der Tabelle.) Endlich sind die relativen Härten auch noch im 

 Vergleiche zur Quarzbasis = 100 angeführt, welche sich als die 

 beste Härtevergleichsfläche für praktische Zwecke erwiesen hat, da 

 nicht nur das Probematerial hierfür in leichter Weise überall be- 

 schafft werden kann, sondern auch die Härte des reinen Bergkristalls 

 durch keine derartigen Umstände beeinflußt wird, welche beim Korund 

 so störend wirken. Ich habe daher in den letzten 10 Jahren alle für 

 die Praxis ausgeführten Gesteinshärteprüfungen im Befunde auch noch 

 in Quarz prozenten angegeben 2 ). 



') Gesteinshärtentabelle, Verband), d. k. k. geol. R.-A. 1896, pag. 491. 



2 ) Es diente hiefür die alte Quar zdurc h seh n ittszabl von 117°/ o Korund 

 (Tabelle vom Jahre 189G), was aber besser durch die konstante Basishärte = 105'5 / „ 

 Korund (neue Zahl) ersetzt wird. 



K. k. geol. ßeicbsanstalt. 1916. Nr. 5 u. G. Verhandlungen. 21 



